LA NATURALEZA 135 



rado con el mordente, como antes se ha dicho; después se agregan 250 

 gramos de sal de estaño, se sumerge nuevamente el algodón ocho veces en 

 este baño, y se lava después tres ó cuatro veces; en seguida se coloca por es- 

 pacio de un cuarto de hora en otro baño que contiene 150 gramos de fuschi- 

 na, los que se van poniendo paulatinamente; se lava y seca. 



Impresión. — Para estampados sobre seda y sobre lana, se debe emplear la 

 solución alcohólica diluida con una poca de agua y espesada con goma: para 

 la cadena de algodón, se espesa con una mezcla de goma tragacanto, goma 

 arábiga y albúmina (cinco partes de cada una de las primeras y una parte de la 

 última). Para impedir la coagulación de los colores de anilina en este caso, 

 es conveniente agregar una poca de glicerina, lo que tiene además la ventaja, 

 de mantener los tejidos ligeramente húmedos y así los colores se secan con 

 mas lentitud adquiriendo mayor vivacidad. 



CEREZA. 



La diferencia entre la cereza y la fuschina consiste, como el nombre lo in- 

 dica, en el tinte mas amarilloso de la primera. Con la cereza se obtiene fá- 

 cilmente una serie de tintes, que con otras materias colorantes (la orquilla, 

 la madera del Brasil, etc.) no se producen sino con suma dificultad. 



Disolución. — Se hace como la de fuschina, teniendo cuidado de filtrarla. 



Tintura. — Seda. — Se añade á un baño caliente una pequeña cantidad de 

 jabón; después se vierte la disolución de cereza en este baño y se tiñe á ca- 

 liente; en seguida se lava con agua fria y se aviva el color á frió con un poco 

 de ácido sulfúrico. 



Tejidos de lana. — Se disuelve 1 kilog. de cereza en 6 litros de ácido acé- 

 tico ó de agua hirviendo, se vierte la solución en 300 litros de agua, se hierve 

 y filtra. 



Se toma la mitad de esta solución, y se une al baño, por cada 5 kilog. de 

 lana, 500 gramos de crémor de tártaro preparado, se mantiene el tejido en 

 este baño hasta que el tinte esté suficientemente pronunciado. 



Si se quiere que tenga un color amarilloso, se une cúrcuma, y si azulado, 

 sulfato de añil, el que se prepara disolviendo 1 kilog. de añil en 4 kilog. de 

 ácido sulfúrico, y virtiendo en esta solución 7 litros de agua. 



Para 30 kilog. de lana, se toma medio kilog. de cereza, 3 kilog. de ácido 

 acético y 1250 gramos de disolución de añil. 



Se puede también emplear el procedimiento siguiente, que es mas eco- 

 nómico. 



Para 5 kilog. de lana, se toman 250 gramos de solución filtrada de cereza, 



